558 
R. Nacken. Ueber die Bildung des Apatits. I. 
Die Verbindungslinien der binären eutektischen Punkte mit 
diesen nonvarianten Punkten sind willkürlich gezogene Kurven. 
In der Projektion liefern sie die Linien E 2 'E', E 3 'E', U'U/, U/E/ 
und U/E' der Fig. 6. 
Für die Kristallisationserscheinungen im ternären 
System spielen die Mischkristalle die Rolle einer Phase 
variabler Zusammensetzung. Indessen ist diese von bestimmtem 
Wert, sobald Mischkristalle ein Teil eines nonvarianten Systems 
bilden. 
Dies ist z. B. bei der Schmelze U, der Fall. Hier koexi- 
stieren vier Phasen eines ternären Systems bei bestimmtem äußeren 
Druck. Ein solches System besitzt keinen Freiheitsgrad mehr, 
so daß die Konzentration in den Phasen variabler Zusammen- 
setzung völlig bestimmt ist, d. h. die der Schmelze U t und auch 
die des koexistierenden Mischkristalls. Es ergab sich hierfür ein 
Mischkristall mit 14 °/o Chlorapatit, A u in Fig. 6 l . Verbindet 
man die Punkte für die koexistierenden Phasen A u , W, A' und U/, 
so erhält man ein Vierphasenviereck. 
Alle Schmelzen nun, deren Konzentrationen innerhalb dieses 
Vierecks liegen , liefern schließlich einmal , wenn Verzögerungen 
ausgeschlossen sind, nur den Mischkristall A u . Primär können sich 
sowohl chlor- wie fluorreichere Mischkristalle bilden, diese müssen 
sich indessen sämtlich umsetzen in A u . Tritt dies nicht ein, 
so können zonar struierte Mischkristalle auftreten, deren Kern so- 
wohl aus der schwerer, wie aus der leichter schmelzbaren Misch- 
kristallkomponente bestehen kann, die letzte Umhüllung muß theo- 
retisch stets die Zusammensetzung A u besitzen. Zu unterscheiden 
sind noch die Schmelzen des Gebiets F'A a A' vom Gebiet F'U/A'. 
In den letzteren werden die primär gebildeten Apatite aufgezehrt, 
so daß nur CaCl 2 . Ca 3 P 2 0 4 , CaCl 2 und CaF 2 übrig bleibt, erstere 
liefern Chlorwagnerit neben A u und Flußspat. Bei weiterer Ab- 
kühlung werden jetzt Veränderungen der Sättigungskonzentration 
des Mischkristalls wieder möglich, die sich, da sie zwischen kri- 
stallisierten Produkten erfolgen müßten, jedenfalls wenig bemerk- 
bar machen werden. 
Nur Schmelzen aus den Konzentrationsbereichen C'AuF' und 
B'A U A' liefern nach völliger ungestörter Erstarrung auch die 
Mischkristalle zwischen C' und A u bezw. B' und A u neben Chlor- 
wagnerit oder Flußspat. Alle Schmelzen des Dreiecks F'A'D' 
1 Das Verhalten des Mischkristalls A a in dem vorliegenden System 
legt die Vermutung nahe, daß die scheinbar konstante Zusammensetzung 
von Mischkristallkomponenten eines Gesteins, z. B. bei den Plagioklasen, 
auf eine ähnliche Ursache zurückzuführen ist. Es müßte danach das 
Auftreten eines bestimmten Feldspattypus abhängig sein von der Natur 
der übrigen koexistierenden Mineralien. 
